746 
Johann Lenarcic. 
begrenzte Körpereben und Plättchen von bedeutend schwächerer 
Polarisation, welche als Plagioklase gedeutet werden können. An 
anderen Stellen waren die Olivinausscheidungen so dicht aneinander 
gelagert, dass selbst vom Glase nichts mehr zu sehen war. Es hat 
sich also auch bei diesem Versuche, wie man ja erwarten konnte, 
der Olivin zuerst ausgeschieden. Wir sehen den Olivin bereits in 
grosser Menge krystallisirt vorhanden, während von der Labrador- 
ausscheidung erst ein Beginn angedeutet ist. 
d. Bei diesem Versuche wurde der Leucit mit der 4 fachen 
Gewichtsmenge des A u g i t e s zusammengeschmolzen, 
2 Stunden im Schmelzflüsse erhalten, dann rasch zur Viscosität ab- 
gekühlt, in diesem Zustande bei einer Temperatur von circa 954° 
durch 5 Stunden erhalten und hierauf rasch zur gewöhnlichen Tem- 
peratur abgekühlt. Die hiebei erhaltene Schmelze war von dunkel- 
grauer Farbe, an der Oberfläche glänzend, an den Bruchtlächen matt. 
An diesen bemerkt man eine deutliche Differenzirung in eine ober- 
flächlich gelegene hellere luckigporöse Partie von strahligem Bau, 
welche ziemlich gut abgegrenzt ist von der tiefer gelegenen dunkleren 
compakten Partie. Auch das mikroskopische Bild dieser beiden 
war verschieden. Wie dieses zeigt, beruht die dunklere Färbung 
der tiefer liegenden Partie auf einer Durchtränkung derselben mit 
feinsten Magnetitkörnchen und -Kryställchen. Mit der Lupe be- 
trachtet, erscheint sie wie mit feinem Sande bestäubt. Im übrigen 
ist die Zusammensetzung beider Antheile so ziemlich die gleiche. 
Sie giebt das Bild einer basaltisch erstarrten Masse. Wir finden 
reichlich Feldspathnadeln und stellenweise auch Krystalle von Feld- 
spath , sie zeigen eine Auslöschungsschiefe von 15° — 20° und er- 
weisen sich als Plagioklase. Auch Augit hat sich abgeschieden 
in Form von Nadeln und Körnchen, die schwachgelb bis nahezu 
farblos erscheinen , aber lebhaft polarisiren. Sie erscheinen aus- 
gebleicht, weil sie einen Theil des Eisens an die Grundmasse, zur 
Bildung des Magnetites abgegeben haben, welcher sehr reichlich in 
derselben in Form von Körnchen und Kryställchen vorhanden ist. 
Vom ursprünglichen Leucit ist absolut nichts mehr zu bemerken, 
auch bei Anwendung der stärksten Vergrösserung konnte keiner 
gefunden werden. Dagegen finden sich sehr lebhaft polarisirende 
Körnchen von hohem Brechungsvermögen, die ihrem Verhalten nach 
als Olivin betrachtet werden müssen. Darnach würde wohl der 
Leucit im geschmolzenen Augit vollständig in Lösung gegangen sein 
und würde vielleicht hierauf noch weiter zersetzt worden sein, wobei 
der Augit das Eisen zum grössten Theil zur Bildung des Magnetites 
der Grundmasse abgegeben hat, so dass als Resultat der ganzen 
Umsetzung ein ziemlich eisenreicher, Olivin führender Plagioklas- 
Basalt entstanden ist. Das Resultat dieser Umschmelzung ist umso 
interessanter, als man aus demselben ersieht, dass wenige, ja sogar 
nur 2 Gomponenten beim Scbmelzprocess im feuerflüssigen Zustande 
eine derartige, in mehreren Phasen hintereinander sich abspielende 
